O processo de soldagem por arco eletrico com eletrodo revestido consiste, basicamente, na abertura e manutencao de um arco eletrico entre o eletrodo revestido e a peca a ser soldada.O arco funde simultaneamente o eletrodo e a peca. O metal fundido do eletrodo e transferido para a peca, formando uma poca fundida que e protegida da atmosfera (O2 e N2) pelos gases de combustao do revestimento. O metal depositado e as gotas do metal fundido que sao ejetadas, recebem uma protecao adicional atraves do banho de escoria, que e formada pela queima de alguns componentes do revestimento.FUNDAMENTOS DO PROCESSOINFLUENCIA DA ATMOSFERA NA POCA DE FUSAOA menos que se solde em uma camara de vacuo, o que e impensavel devido ao custo, todos os processos de soldagem por arco eletrico precisam de algum tipo de protecao para evitar contaminacoes da atmosfera.No caso do processo de soldagem aqui estudado, sera o revestimento dos eletrodos que, entre outras coisas, produzira uma protecao gasosa atraves de sua queima. Antes do estudo propriamente dos revestimentos e suas funcoes, sao apresentados os inconvenientes da soldagem com arames sem revestimento (e sem protecao gasosa).Um eletrodo sem revestimento e sem nenhum outro tipo de protecao, apos sua fusao perde parte de seus elementos e deposita um metal nitretado e oxidado, cujo valor das propriedades mecanicas serao relativamente inferiores as das chapas de aco doce. Estes dois elementos quimicos (Nitrogenio e Oxigenio), sao os principais para influenciar a deterioracao das propriedades, e sao detalhados a seguir:OXIGENIOE provado que, durante a fusao de um eletrodo sem revestimento, a maior parte do Carbono e do Manganes contidos no aco do eletrodo, sao queimados durante a operacao de soldagem, o que naturalmente ira influenciar as propriedades mecanicas do metal depositado, ja que as propriedades de um aco dependem basicamente, do seu teor de Carbono e Manganes.O Carbono transforma-se em oxido de Carbono (CO), e em dioxido de Carbono (CO2), enquanto o Manganes, transforma-se em oxido de Manganes (Mn3O4).O Silicio, extremamente avido pelo Oxigenio, queima-se igualmente, dando origem a uma escoria de silica (SiO2).Numerosos ensaios permitem concluir que a fusao de um eletrodo sem revestimento e sem a adicao de nenhum outro tipo de protecao, provoca uma forte oxidacao do Carbono, Manganes e SilicioOutras reacoes quimicas sao menos importantes. Os teores de Enxofre (S) e de Fosforo (P), variam pouco.E importante salientar que, os fenomenos de oxidacao dependem basicamente das condicoes operatorias e do comprimento do arco. Um arco longo (tensao elevada) conduzira a reacoes de oxidacao mais importantes do que um arco curto. Alem disto, as caracteristicas da fonte de alimentacao eletrica (corrente continua ou alternada), desde que fornecam condicoes para um arco estavel, nao terao grande influencia sobre estes fenomenos. Aqui vale a pena destacar que nao e possivel soldar com eletrodo sem revestimento em corrente alternada com as fontes de soldagem convencionais, a menos que se recorra a uma ionizacao artificial, atraves de uma faisca piloto.Alem destas reacoes quimicas, o Oxigenio do ar pode ter uma acao direta sobre o Ferro. Ele pode, durante a sua transferencia para o metal de base